J. Morozewicz, Petrographisch- synthetische Mittheilungen. 43 



zahlreichen Augitcomplexen sehr winzige, isotrope Würfelchen, 

 welche als Haüyn angesehen werden könnten, aber ihrer 

 Kleinheit wegen nicht als solche sicher zu bestimmen sind. 



Es gelang mir aber, echte blaue, wohlausgebildete Haüyn- 

 kryställchen in Association mit einem Pyroxen darzustellen. 



mit etwa 17 g FeSi0 3 (d. h. FeC0 3 + Si0 2 . 3H 2 0), 8 g 

 Ca Si 3 , 5 g K 2 Si 3 und einer kleinen Menge von eisen- 

 haltigem CaS bei einer Temperatur zusammenschmolz, welche 

 den Schmelzpunkt des Nephelins nicht überschreitet. 



Die Mischung wurde in einem Chamottetiegel auf der 

 Glashütte Targöwek bei Warschau, deren SiEMENs'scher Ofen 

 für einige Zeit zu synthetischen Versuchen vom Besitzer, 

 Herrn A. Scholtze, gütigst zur Verfügung gestellt wurde, 

 circa 8 Tage bei Eothgluth erhalten und zu einer anschei- 

 nend homogenen Masse geschmolzen. In das Innere des Ofens 

 führen von aussen zwei Canäle ca. 1 m resp. 1,5 m lang, 

 so dass ich an drei verschiedenen Stellen durch Schmelzen 

 gewisser Mineralien die darin herrschenden maximalen Tem- 

 peraturen annähernd bestimmen konnte. An der ersten Stelle 

 schmelzen Orthoklas und Leucit zu homogenen Gläsern; an 

 der zweiten werden die alkalifreien Pyroxene und an der 

 dritten wird Nephelin ziemlich schwer flüssig. An diese 

 dritte Stelle ungefähr wurde der Tiegel gebracht. 



Die erhaltene Schmelze ist dunkelbraun, hemikry stallin, 

 etwas porös. U. d. M. kann man schon bei hundertfacher 

 Vergrösserung die drei Componenten derselben leicht unter- 

 scheiden: 1. wohlausgebildete, zumeist himmelblaue, durch- 

 sichtige Kryställchen in grosser Menge, 2. gelbbraune, lang- 

 gezogene, z. Th. in Wachsthumsformen auftretende Gebilde, 

 3. eine nicht allzu reichliche, gelbliche Glasbasis, in der die 

 beiden ersteren Ausscheidungen wie in einem Teige ein- 

 gebettet sind. 



Bei näherer Untersuchung ergab sich, dass das bläuliche 

 Mineral am häufigsten in der Form ooO (110), dann ooOoo (100), 

 auch in Combination beider auftritt ; seltener besitzt der Wür- 

 fel (von oben gesehen) zwei entgegenliegende, dreiflächige, 

 abgestumpfte Ecken ; es liegt hier vielleicht eine Combination 



indem ich ca. 80 g Haüynmischung 



2 (Ca Al 2 Si 2 8 ) .Ca SO, 

 3(Na 2 Al 2 Si 2 8 ) . Na 2 SO^ 



::} 



